854 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



I I9.J. . 



1 49'- ■ ' 



i49<>-4 

 1 486.8 

 .475,8 

 i4-''..8 



CHIMIE PHYSIQUE. — /ûio/i/is, (irrites, bail, rites, elr. Vciridiions dr rolunie 

 sous l'dction dr la r/iah'ur. ^ote de M. A. Buior, présentée par 

 M. A. Haller. 



Dans une Note précédente ( ' }, nous avons décrit les variations de volume 

 de quelques kaolins et art^iies sous Tellet d'un séchage lentement réglé. 

 iNous nous proposons d'exposer ici quelques-uns des résultats que nous 

 avons obtenus en chauffant des éprouvelles en bauxite, l'n kaolin, en 

 argile, etc., jusqu'aux températures où elles se ramollissent, se déforment 

 et s'affaissent sous leur propre poids, ces températures étant considérées 

 actuellement comme celles des points de fusion. 



Les matières à essayer sont réduites en poudre impalpable, passant au 

 tamis de soie n" :Î00 (200 mailles au pouce linéaire), on les humecte pour 

 les transformer in poudre humide, on les place dans des moules métalliques 

 de 100'""' de longueur et 3o""" de côté, et on les comprime à la pression de 

 5oo''''' par centimèlre carré. Les pièces, en sortant du moule, ont pris un 

 léger allongement, qui varie de 0,6 à 1 pour 100. On mesure leur longueur, 

 on les chauffe ensuite à 100°, puis à 200°, et ainsi de suite de 100 en 100 

 degrés jusqu'à la température de fusion. Après cha(]ue opération de chauf- 

 fage, on détermine la longueur des éprouvettes. 



Nous bornons les descriptions de cette Note aux matières suivantes : 



/'. I ne baii\ile I)liincl]e de Maiissaiine ( Bûuclii'-;-du-l{lione ). (|iii ne coiilieiit pas de 



silice libre. 

 /■. I ne haiiMte i'cini;e (le liiigimles (\ar\ qni l'enferme de la silice libre. 

 /. . l^e kaolin des li)yzies (Dordogne), (|ui ne conlienl ])as de silice libre. 

 g. l'ne argile à grès de la Nièvre, qui renferme de la silice libre. 

 s. l.n mélange à parties égales do kaolin des i'.v/.ics et de silice des galets. 



(') Comptes rendus, t. \~-l, \\\i\, p. 75."). 



